stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
重合体の特性
機械的特性 > 衝撃限界速度

ポリマーにおいて、振子型衝撃試験機などでの衝突速度と破壊エネルギーの関係曲線を引いた時、金属やガラスと同様にある速度（衝撃限界速度）で破壊エネルギーは極大値を示し、それ以上の速度では減少する。この減少領域ではポリマーの流動単位は流動を行わなくなり、ポリマーは塑性変形をしなくなると考えられ、結果、限界速度より高速側でポリマーは脆く、低速側で強いと考えられている。
衝撃限界速度の存在は金属と同様であるが、衝撃限界速度に達するまでの、低速度域から速度を増大させていった時のポリマーの挙動はより複雑である。この挙動によりポリマーは2種類に分けられる。一つ目は、速度の増大とともに破壊エネルギーが増大するグループである。結晶化または配列化に起因する衝撃限界速度が、動的試験の速度範囲よりも低速側にずれている場合にみられる。天然絹糸、ビスコース人絹、セラニーズ人絹、銅アムモニヤ人絹、オーロン、熱処理ナイロン、熱処理アミラン、ビニロン、延伸したフィルムが一つ目に該当する。二つ目では、低速度域では速度の増大とともに破壊エネルギーが減少し、極小点が現れてそれ以降、衝撃限界速度まで破壊エネルギーが増大する。結晶化または配列化に起因する衝撃限界速度が、静的試験の速度範囲と動的試験の低速域との間に存在する場合、二つ目の挙動が現れる。ラミー、木綿、未熱処理ポリアミド、無配列化ポバール、ある種のフィルム(硝酸繊維素、酢酸繊維素、ポリスチロール、酢酸ビニルなど)が属する。二つ目のグループも、測定温度か重合度を変化させ、衝撃限界速度を高速域に移動させると二つ目の挙動を示す。逆に一つ目のグループを二つ目に変化させることもできる。
一般的にポリマーでは、ある種の転移温度以上で別の衝撃限界速度が新たに出現する。例えば、ナイロン繊維では10℃から170℃の測定範囲では衝撃破壊エネルギーと速度は右図のような関係となり、温度により4つの衝撃限界速度のいずれかが観測される。10℃ではⅠ10とⅡ10の2つの衝撃限界速度が観測される。30℃ではⅠ10は高速側の観測範囲外に移動して現れず、Ⅱ10はⅡ30へと高速側へ移動する。Ⅱ30はⅡ80→Ⅱ100と高温になるにつれて高速側へと移動する。100℃では3つ目の衝撃限界速度が現れ、高温になるにつれてⅢ100→Ⅲ125→Ⅲ150→Ⅲ170と移動する。125℃では4つ目の衝撃限界速度が観測され、Ⅳ125→Ⅳ150→Ⅳ170と移動する。同様の衝撃限界速度の転移現象は酢酸繊維素の繊維とフィルムで確認されている。
ポリマーにおいて衝撃限界速度 Vb は次式で求められる。
ここで、A′ と C は定数、e はネイピア数、Tb は脆化温度である。上式は金属においても成り立ち、金属の場合において Tb は衝撃限界温度である。衝撃限界速度における破断点（衝撃限界時間）tb は次式で表される。
ここで、A は定数、E は活性化エネルギー、R は気体定数、T は絶対温度である。また、酢酸繊維素、銅アンモニア人絹、ビスコース人絹において、平均重合度 p と tb の間に次の関係が成り立つ。
ここで、B と D は定数である。可塑剤が加えられている場合、tb は変化する。このとき、酢酸繊維素と各種フタル酸エステルにおいて、可塑剤の重量含有率 W と tb の間に次の関係が成り立つ。
ここで、tb0 は可塑剤無しでの衝撃限界時間、m と E1 は定数、E2 は高分子の活性化エネルギーである。ジオキサン中での酢酸繊維素の延伸物において、延伸度 S と tb の間に次の関係が成り立つ。
ここで、G と n は定数である。
機械的特性 > 衝撃強度

ポリマーにおいて、衝撃破壊に至るひずみが小さい場合、衝撃強度は線型粘弾性と相関し、衝撃強度は高分子の緩和と密接に関連する。例えば、ポリプロピレンの衝撃強度は、低温からガラス転移点（主分散が生じる温度）に向かって増加する。副分散の発現温度が非常に大きい場合、ガラス転移点以下であっても副分散の発現温度に向かい衝撃強度は急上昇する。これは、高分子の緩和部位が衝撃を吸収するため、運動体積が大きくなった分子運動が外部からのエネルギーを吸収するためと考えられている。[要出典]
副分散での衝撃強度の増加はビスフェノールA-ポリカーボネート（BPA-PC）において観察される。ポリカーボネートのガラス転移点は 423 K と高いが、副分散は 120–220 K で生じる。この温度域では剪断損失弾性率 G″ の急上昇があり、粘弾性吸収が生じる。衝撃強度もここで急激に増加する。対して、降伏強度は G″ の増加に伴って激しく減少する。温度が G″ の極大点よりも増加して G″ が減少していくと、衝撃強度と降伏強度は緩やかに減少する。一方、ポリスチレンは低温で大きな粘弾性吸収が存在しないため、衝撃強度は低い。[要出典]
衝撃強度はポリマーの結晶化度や吸湿度と関連する。610ナイロンフィルムにおいて結晶化度15-40%の範囲で抗張力と降伏値は結晶化度に正比例するのに対して、衝撃強度は結晶化度の増加に伴い減少する。抗張力、降伏値、衝撃強度のいずれも吸湿度の増加によって減少する。チーグラー法ポリエチレンやポリオキシメチレンにおいて球晶が大きいほど衝撃強度は小さくなる。これは、球晶が十分に大きいとき、衝撃による脆性破壊は球晶の界面から生じるためである。球晶の大きさは融点130℃から122度までの冷却速度によって決まり、成形時の冷却速度を大きくすることで衝撃強度は増加する。
機械的特性 > 摩擦特性

ポリマーの摩擦特性は粘弾性の特性に依存する。アクリロニトリル・ブタジエンゴム（NBR）の一面をガラス面と摩擦接触させ、各温度で 1.0×10-4-1.0cm/s の範囲で滑り速度を変えて動摩擦係数 μ を測定すると、滑り速度の常用対数 log V と μ の関数は特徴的な曲線を示す。log V の増加に伴い μ は、20 °C 以上で増加し、0 °C 以下で減少する。5–10 °C では正の極大点がある。
ここで、横軸を log V で左を減少、右を増加方向とし、縦軸を μ で下を減少、上を増加方向とする。20 °C での曲線を基準として、それより高温での曲線を左へ、低温での曲線を右へ横軸に平行移動させると、1本の合成曲線が得られる。このときの横軸に沿う移動量は基準温度の関数としてWLF式に従う。同様の結果は天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム、ブチルゴム、およびそれらのカーボンブラック充填ゴムでも成り立つ。また、この合成曲線でガラス転移点をほぼ確実に予測することができる。
機械的特性 > 非ゴム材料の疲労特性

ポリマーを含む固体材料はひずみを繰り返し長時間与えられるといずれ破壊される。この現象を疲労という。ポリマーはひずみを与えられると内部で発熱を生じ、動的粘弾性を変化させる。動的粘弾性の急激な変化は疲労破壊とその直前で観察される。
ポリマーにひずみ（引張と圧縮）を繰り返し与えると、引張貯蔵弾性率 E′、損失正接 tan δ および表面温度上昇量 θ（表面温度と周囲温度の差）は時間との関数曲線を示す。ひずみの振幅が小さい、周囲温度が低い、または周囲への放熱が良好な場合、脆性破壊が起こる。疲労開始の初期で表面温度は定常温度まで増加し、以降、θ は脆性破壊まで一定の値を保つ。E′ と tan δ は破壊直前までは一定で、直前で E′ は急上昇して極大を、tan δ は急減少して極小を示す。その後、僅かな時間で E′ は極大値から急減少し、tan δ は極小値から急上昇してポリマーは脆性破壊される。この過程の大部分は、クラックが巨視的に成長していない段階で進む。クラックの成長は E′ の極大直後から始まり、脆性破壊までの僅かな時間で急激に起こる。この E′ の極大化と tan δ の極小化は高分子の局所的な配向、あるいは物理的劣化に対応していると考えられている。
ひずみの振幅が大きい、周囲温度が高い、またはポリマーが断熱環境にある場合、延性破壊が起こる。延性破壊では破断面の塑性変形が顕著である。破壊まで E′ は減少し、tan δ と θ は増加する。ポリマーの延性破壊はポリマー内部の温度上昇と起因すると考えられている。
主分散温度が室温より 20–40 K ほどであるポリマーの場合、延性破壊の原因となる条件が与えられると、表面温度が主分散となったときにポリマーは著しく軟化して破壊される。この現象を熱破壊と呼ぶ。
機械的特性 > ゴム材料の疲労特性

ゴム材料では疲労による内部構造の変化は、充填剤と高分子との界面における不均一構造の変化や高分子同士の絡み合いの減少に由来する。疲労特性の評価の中心は損失正接の温度依存性となる。この点で、粘弾性の変化が中心であるプラスチック材料の疲労特性評価と異なる。
カーボンブラック補強加硫ゴムの内部構造における、高分子で構成された部分は次の3つの相に分かれる。
カーボンブラック補強加硫ゴムが外力による変形を繰り返すとA相とC相は構造変化する。A相は変形を受けると高分子が緊張し、その張力により高分子の絡み合いや弱い分子結合が部分的に失われる。すると、高分子の運動が活発になり、A相のエントロピーは増大する。一方、C相において繰り返しの変形は相を安定化させ、分子間相互作用を増大させる。そして、C相はより稠密な構造となる。
構造変化により、充填剤入りゴムは疲労を進行させ、その動的粘弾性の特性を軟化へと変化させる。疲労が進行するほど同じひずみでの動的弾性率（貯蔵弾性率と損失弾性率）の値は小さい。また、一般にポリマーの動的貯蔵弾性率はひずみの増加とともに減少するが、疲労回数が大きいほど充填剤入りゴムの動的貯蔵弾性率の下げ幅は低下する。これは、充填剤入りゴムの疲労が弾性率のひずみ依存性を低下させ、ゴムを軟化させていることを表す。また、A相で網目を形成する弱い物理結合の数は、疲労回数の増加により減少する。
ガラス転移領域での損失正接の温度依存性はゴム分子中の緩和成分の分布を反映する。また、ガラス転移での損失正接の極大値はゴム分子中の無定形領域の存在分率に比例する。したがって、疲労の進行によるA相の弱い物理結合の減少は緩和成分の分布を低下させる。同時に、損失正接のピーク幅(半値幅)は狭くなり、高さ(極大値)は増加する。また、損失正接が極大値を示す温度は低くなる。以上のように、充填剤入りゴムの疲労のパラメータには動的貯蔵粘弾性、損失正接の極大値と半値幅、極大値温度がある。
電磁気学的特性 > 誘電緩和

ポリエチレンのような無極性ポリマーでは、分子構造上の分極以外に可動性の電荷は存在しないため、光学領域以下では誘電率の周波数依存性はほとんどない。温度依存性については膨張係数のみが関与し、温度とともに誘電率は減少する。高分子中に極性基が無ければ、誘電率は主に電子分極率に影響され、屈折率の平方に近い値をとる。
高分子に大きな双極子があると、高温では双極子が電界により回転するので、温度の増加に伴い誘電率も増加する。ただし、高分子の官能基の回転運動には粘性的な摩擦力が働く。ある温度以下の低温では、誘電率の増加に寄与するほどの回転運動はこの摩擦力によって抑制されて起こらない。誘電率の増加には一定以上の高温が必要である。例えば、ポリ酢酸ビニルなら誘電率の増加はガラス転移領域の室温付近から始まる。これは、主鎖のミクロブラウン運動によりC=O双極子がある程度自由に動けるようになるためである。
非晶性の極性ポリマーでは低温において分子鎖の運動はガラス状態で凍結している。その状態から温度が増加すると、あるいは低周波数となると様々な種類の分子運動が順に解放されていく。開放が起こると双極子運動が増大するため誘電率の増加が生じる。低温側あるいは高周波数側から順に、非晶鎖の末端分子熱運動に対応する局所緩和、側鎖の双極子の回転、主鎖のミクロブラウン運動による大きな変化、主鎖方向のモーメントによるノーマルモード、不純物イオンの解離に伴うイオン電導による緩和が観測される。
上記の緩和に加えて、結晶性の極性ポリマーならより高温で結晶緩和や融解による誘電率の変化が起こる。見掛けの活性化エネルギーはメチル基緩和で数kJ/mol、側鎖緩和で 80–120 kJ/mol、主鎖の局所緩和で 40–90 kJ/mol、主分散で 100–800 kJ/mol である。
電磁気学的特性 > 低温での誘電緩和

ガラス転移点以下の低温において、無定形ポリマーは全体的にガラス状態となり、結晶性ポリマーは結晶とガラスの混合系となる。この状態においても高分子鎖は局所的に熱運動しており、結晶中の欠陥を反映した誘電緩和が見られる。また、ポリマー中に含まれる残留モノマーや不純物、水分、安定剤などの低分子は誘電緩和に関与する。多くの場合、高分子に結合した不純物がガラス転移点以下での緩和を引き起こす。この結合は、不純物がモノマーの重合中にモノマーに結合したり、高分子が酸化したりなどして導入される。
高分子鎖の側鎖による内部回転は緩和(側鎖緩和)の引き金の一つである。無定形ポリマーでは、側鎖全体による側鎖緩和(第一側鎖緩和)温度より低温で、側鎖の一部だけでの内部回転緩和(第二側鎖緩和)が現れることがある。側鎖緩和の例として、ポリメタクリル酸メチルやポリオレフィンの多くの種類において、多数の温度領域での誘電緩和の原因であることが推定されている。
運動単位がプロトンであるときは、低温において熱活性化ではなくトンネル効果による運動が起こることがある。4.2 K といった極低温においてポリエチレンの誘電損失は周波数に依存しており、この現象は、Phillips によるプロトンのフォノン援助トンネル効果理論（theory of phonon-assisted tunneling）により説明することができる。ポリエチレンが誘電損失を起こす周波数 fr は温度に比例し、同一温度で二つある。例えば 4.2 K のポリエチレンにおいて約 4 kHz と約 1 MHz に誘電損失がはっきりと観測される。低周波損と高周波損のどちらの fr も次の温度 T 依存式で導かれる。この式は、プロトンのトンネル効果によるポテンシャルの移動を仮定している。
ここで、k はボルツマン定数、ℏ は換算プランク定数、ρ は密度、vs は音速、2Δ0 は基底状態のエネルギー準位の分割、b は二つの誘電損失でのエネルギー差（の1/2）がフォノンひずみによって変化する割合である。トンネル効果の原因であるプロトンの実体は現在のところ、酸化によって導入された水酸基かカルボン酸であると考えられている。これらの官能基はポリエチレンの酸化か、酸化防止剤などの添加剤に由来する。添加剤を含まない高密度ポリエチレンを酸化させたとき、酸化時間（融点直上の温度で空気中に曝す時間）が長いほど誘電損失の程度は大きくなる。酸化させなければ誘電損失は観測されない。このことは、酸化時間が長くなるほど、損失正接 δ の周波数依存曲線におけるピークの極大点が大きくなることで観測できる。酸化ポリエチレンの低周波損は結晶中の水酸基により、高周波損は非晶中の水酸基により引き起こされると推測されている。
フェノール系の酸化防止剤は極低温での緩和に影響を与える。高密度ポリエチレンに種々のフェノール系酸化防止剤を添加すると、誘電損失が現れる。高密度ポリエチレンは酸化させずに添加剤を入れなければ誘電損失は観測されない。種々のポリオレフィンのポリマーにこのような低分子を添加したとき、 fr は上記の温度依存式に従う。
プロトンのトンネル効果はポリメタクリル酸メチルにおいて、低温（低周波）でのα-メチル基の回転による粘弾性緩和（γ緩和）にも影響を与える。
フェニル基やピリジン基などの剛直な官能基は低温での高分子の運動に複雑な挙動をもたらす。剛直な官能基を持つポリマーは低温で誘電損失が観測される。例えば、主鎖に剛直な官能基が直接結合しているポリスチレンやポリ（4-ビニルピリジン）、ポリ（2-ビニルピリジン）、ポリ（L-フェニルアラニン）は 80 K 以下で誘電損失を示す。しかし、長い側鎖の先端に剛直な基を持つポリ（γ-ベンジル-L-グルタメート）はこの低温域に誘電損失を示さない。
電磁気学的特性 > 圧電性

ポリマーは、非対称な電荷構造を持つとき、または光学活性な分子構造を持つとき、圧電性を示す。前者（電石）にはペルフルオロ(エチレン・プロピレン)共重合体（FEP）や、コロナ放電や電子線照射により電荷を注入したポリプロピレンがある。極性ポリマーや強誘電性ポリマーに電界を印加して双極子を配向させたものも電石である。一方、後者の代表例は生体高分子(骨、タンパク質、多糖類、DNA)である。
通常の極性ポリマーのフィルムでは分極処理(ポーリング)によって膜面に垂直に双極子が配向されると電石となり、その方向に電荷変化は起こる。したがって、ポーリングされた極性ポリマーフィルムに力が加えられると、配向方向に分極は生じる。力がどの方向であろうと、分極の方向は配向方向に限定されている。このため、極性ポリマーの圧電率は、主に応力方向の3成分で表される。また、極性ポリマーの圧電率と焦電率は残留分極（配向できる双極子の大きさと密度）に比例する。一方、光学活性ポリマーはポーリングされずとも、延伸されると分極活性を示す。光学活性ポリマーのフィルムは剪断応力を受けると膜の垂直方向に電荷を生じさせる。このため、圧電率は主に剪断方向の1成分のみで表される。光学活性ポリマーの圧電率と焦電率は、非対称変形できる双極子の大きさと密度に比例する。
電磁気学的特性 > 強誘電性

外部電界の非存在下でも分極（自発分極）が生じており、かつ分極方向が外部電界で変化する物質を強誘電体という。強誘電体の分極には分子双極子によるものとイオンによるものとがあるが、ポリマーの場合、共有結合が主であるため、その強誘電性は分子双極子による。また、ポリマーの強誘電体はポリマー結晶、液晶および溶液で見いだされている。
強誘電性の発現は結晶または液晶構造が秩序性と不秩序性の両方を持つことを条件とする。ここでの秩序性とは、双極子が規則的に配向した分極構造が安定していることである。不秩序性とは、この分極構造の安定性が絶対ではなく、ある分極構造から別の分極構造に転移し得ることである。この不秩序性ゆえに、強誘電体において分極の反転および高温による分極の消失が起こり得る。ポリマーは、融点以下では非晶領域と10nm程度の厚さのラメラとの混合系であり、微視的には分極構造はラメラに限られる。従って、ポリマーの自発分極は結晶化度に比例する。
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)は(-CH2CF2-)の繰り返しから成り、単位当たり約2デバイの双極子能率を持つ。分子鎖がトランスコンフォメーションと平行なパッキングをとると、双極子は一方向に配向し、PVDFはⅠ(β)型と呼ばれる分極構造の強誘電性結晶を形成する。Ⅰ(β)型は多くの結晶型を持ち、不秩序性の内包を示唆する。PVDFの結晶型はTT型、T3GT3G型、TGTG型の3種類のコンフォメーションで構成される。水素原子とフッ素原子の大きさはあまり変わらないため、どのコンフォメーションも安定である。
PVDFは主鎖との直角方向に双極子モーメントを持つ。双極子の反転は結晶全体の回転ではなく、鎖方向（長軸方向）に沿った主鎖の回転ではなく、個々の分子鎖の主鎖周りの180度回転によって起こる。このように、双極子を主鎖に直角に持つ高分子では、鎖方向（長軸方向）が共有結合で制限されて回転自由度がないため、鎖周りの回転による自由度が強誘電性の発現に関係する。この回転運動は、構成原子の大きさが適度であり、分子鎖の形が円柱に近いために可能となる。PVDFを含むポリマーの強誘電性に原子や官能基の大きさが重要であることは、ファンデルワールス力による近距離相互作用がポリマーの強誘電性の主因であることを意味する。一方で、PVDFの双極子におけるローレンツ係数と局所電場は結晶化度に関わらず0に近く、自発分極に対するクーロン力による寄与は小さい。このことは、低分子物質の強誘電性において、クーロン力による遠距離相互作用が本質的に重要な役割を果たすと考えられている点と対照的である。
ポリマー全体での分極の反転の過程は、低分子誘電体と同様に核生成成長モデルで理解されている。このモデルでは、自発分極と反対方向の電界が与えられたときに、物質全体の分極が同時に反転するのではなく、物質内に局所的に分極を反転させた分子が現れ、それが核となって周囲の分子の分極を反転させ、最終的に反転現象を物質全体に拡大させる。PVDF系高分子の場合、この核生成と成長は次の3つの過程に分けられる。最初は、反転分子から非反転分子へのキンクの伝搬である。PVDFではこの伝搬速度は10m/s以上であり、10nmの分子鎖は1ns以内に反転する。次は、分子鎖の反転のラメラ内での伝搬である。この伝搬はラメラの分子鎖の長軸方向に垂直な二次元の面内で起こる。この過程が分極反転の律速段階であると考えられている。最後はラメラ間での伝搬である。
強誘電性ポリマーは、外部電場に対する抗電場が強く、分極の反転に必要な電場が非常に大きいという特徴を持つ。PVDFの場合、室温で50MV/m、ガラス転移点で100MV/mを要する。核の発生場所は結晶と非晶の界面であると考えられている。ガンマ線照射により非晶部が架橋されると分極反転時間が長くなる。
フッ化ビニリデンとトリフルオロエチレンの共重合体P(VDF/TrFE)は強誘電性を示す。PVDF単体では最安定なコンフォメーションはTGTG型であったが、共重合体ではTT型となる。キュリー点以上では共重合体でTT型、T3GT3G型、TGTG型の3種類のコンフォメーションが不規則に混在する。
以下の表に強誘電性の高分子を示す。
| 高分子 | D-E履歴曲線 | 強誘電体への転移点 | 圧電性・焦電性 | 強誘電体の形態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVDF | 有り | 無し | 有り | 結晶 |
| P(VDF/TrFE) | 有り | 有り | 有り | 結晶 |
| 奇数ナイロン | 有り | 無し | 有り | 結晶 |
| ポリウレタン | 有り | 無し | 有り | 結晶 |
| ポリ尿素 | 有り | 無し | 有り | 結晶 |
| シアン化ビニリデン共重合体 | 有り | 無し | 有り | 非晶 |
ポリマーの強誘電性において層法線方向に対する分子長軸の傾き角、螺旋ピッチ、応答時間、自発分極は重要な物性である。低分子物質と異なり、ポリマーの傾き角は、スメクティックA相(SA)とカイラルスメクティックC相(SC*)の転移領域で温度に強く依存する（エレクトロクリニック (EC) 効果）。ポリマーでEC効果が顕著である理由は、分子量分布が大きいため、相の共存領域が広いためであると考えられている。外部電界の印加から自発分極への応答はポリマー液晶において低分子結晶と3桁以上遅い。また、低分子結晶と比べてポリマー液晶の応答速度の温度依存性は大きい。高温から低温まで応答速度はミリ秒から秒へと3桁以上変化する。
電磁気学的特性 > 電導性

電導性ポリマー (conducting polymer) には、高分子自体が電導性であるものと、金属、炭素、導電性繊維などの電導性の添加剤を加えられたものとがある。前者には、主鎖にπ結合を含んで共役系を形成する高分子がある。π結合は非局在化したπ電子を有し、π電子は共役系内を自由に動けるため電荷担体（キャリア）として働き、電流が流れることを可能にする。π共役系をもつ官能基として典型的なものはベンゼン環であり、導電性高分子の多くは芳香族である。ただし、高分子鎖中で隣同士の共役系がアミド基やイミド基に遮られている場合、その高分子は絶縁性を示す。一方、絶縁性高分子において主鎖の結合様式は飽和結合のσ結合である。この結合では電子は二つの原子に共有されていため、これら原子を離れて分子鎖中を自由に動くことはできない。
主な電導性ポリマーを以下に示す。
ポリチアジル（英語版）
ポリアセチレン
ポリフェニルアセチレン
ポリピロール
ポリチオフェン
ポリセレノフェン
ポリパラフェニレン
ポリパラフェニレンサルファイド
ポリパラフェニレンセレナイド
ポリパラフェニレンビニレン
ポリパラアゾフェニレン
ポリアニリン
ポリアセン類
一般に材料の電導性はキャリア移動度 μ とキャリア密度 n で決まる。n は特に禁制帯幅 Eg に指数関数的に依存し、Eg が小さいほど n は大きい。σ結合の高分子であるポリエチレンの禁制帯幅は Eg = 8.5 eV と広いため、n は極端に小さく、絶縁性である。可視光領域ではエネルギーは低いため、ポリエチレンは可視光を吸収せず、無色である。一方、二重結合を結合一つおきに持つ共役系が発達した高分子では、Eg は低いために導電性である。また、導電性高分子は可視光を吸収し、Egに対応した色を呈する。例えば導電性のポリチオフェンの禁制帯は Eg = 2.1 eV と狭いため短波長の可視光を吸収し、赤に発色する。
高分子の Eg は共役系が長くなるほど小さくなる。ただし、ポリチオフェンやポリアセチレンなどの鎖状の電導性高分子では、パイエルス転移により Eg の小ささは有限でありポリマーは半導体であるものが多い。パイエルス転移は一次元的な構造により生じる。高分子間の相互作用が強くて一次元性が弱いとパイエルス転移は抑えられ、ポリマーは金属性を示す。ポリチアジルは鎖間の相互作用を強くし、半金属性であり、極低温では超伝導体となる。ポリアセンでは鎖間の相互作用は極端に強く、金属の電導性をもたらす。
絶縁体や半導体の鎖状共役系高分子に電子ドナーまたは電子アクセプターをドープすると、電導率は十桁以上に大幅に上昇し、絶縁体-金属転移が生ずる。例えば、ポリアセチレン単体は絶縁体であるが、ポリアセチレンにアクセプターのヨウ素分子または五フッ化ヒ素がドープされると、それぞれ 500, 1200 S/cm の電導度が得られる。ドナーにはアルカリ金属(リチウム、ナトリウム、カリウムなど)やテトラブチルアンモニウムなどが含まれる。アクセプターにはハライド(ヨウ素分子や臭素分子など)やルイス酸（五フッ化ヒ素、三フッ化リン、三酸化硫黄など）、遷移金属化合物など（塩化鉄など）が含まれる。ドナーによるドープをn形ドープ、アクセプターによるドープをp形ドープと呼ぶ。絶縁体-金属転移は可逆である。また、この転移によりポリマーの光学的性質、磁気的性質、熱力学的性質なども劇的に変化する。
下表に、ポリマーへのドーピングによる電導率の変化を示す。
| 高分子 | ドーパント | 電導率 |
| --- | --- | --- |
| トランス型ポリアセチレン | 無 | 1.0×10−5 |
|  | ヨウ素分子　I2 | 1.2×104 |
| シス型ポリアセチレン | 無 | 1.0×10−10 |
|  | 五フッ化ヒ素　AsF5 | 3.5×103 |
| ポリパラフェニレン | 無 | 1.0×10−17 |
|  | 塩化鉄　FeCl3 | 7.0×100 |
| ポリフェニレンビニレン | 無 | 2.0×10−14 |
|  | 硫化水素　H2SO4 | 5.0×103 |
| ポリチェニレンビニレン | 無 | 1.0×10−9 |
|  | I2 | 1.0×100 |
導電性ポリマーのフィルムを延伸すると導電性が向上する。例えば、前述のドープされたポリアセチレンを3倍まで延伸すると、電導率は 3000 S/cm まで上昇する。ヨウ素分子でドープしたものを10倍近く延伸すると、20000 S/cm を超す電導率が得られる(ナールマン法)。
電磁気学的特性 > 光導電性

ポリマーの両端に電圧をかけながら光を照射すると、導電性が向上することがある。この性質を光伝導性 (photoconductivity) という。光伝導性ポリマーでは光照射によって電子(多くの場合にHOバンドの頂上付近)がLUバンドの底付近に励起して電子-正孔対（e-h対）が発生し、これらが分離して導電キャリアとなる。一般に光伝導性材料にはe-h対を発生させるキャリア発生層と、その移動のためのキャリア移動層の2種類の部位がある。これら部位の両方が一つの材料の中に存在するCGL/CTL共通型と、分離している代表的なCGL/CTL共通型は、ポリ-N-ビニルカルバゾール（PVK）やポリジアセチレンを用いた材料である。CGL/CTL分離型として例えば、CGLの2,4,7-トリニトロフルオレノンと、CTLのPVKの組み合わせが用いられる。
電磁気学的特性 > イオン電導性

イオン電導性ポリマーはイオンを電子の担体(キャリヤー)とする導電性ポリマーである。その種類の一つは、ポリエーテルやポリエチレンオキシド(PEO)などの固体電解質である。もう一つは、水や有機分子などの低分子溶媒を吸着した、あるいはこれによって可塑化されたイオン性ポリマーである。後者には、水を十分に吸着したプロトン伝導性イオン交換膜が含まれる。
固体電解質ポリマーにおいて、イオンキャリヤーの移動は高分子の緩和現象と協同的に、あるいは類似の時間尺で起こる。この協同性は、イオンと高分子との間のイオン-双極子相互作用が原因と考えられている。イオンは高分子によって強く溶媒和され、高分子に保持されたまま高分子の局所運動によって移動する。したがって、ポリマー中を移動するイオンの大きさは、裸のイオン半径に相関するというより、局所運動のセグメントの大きさに相当する。また、イオンが長距離を移動するためには高分子との間の溶媒和、および脱溶媒和過程が必要である。
固体電解質ポリマーの導電率は温度や圧力に依存し、その依存性は主にイオンの移動度の変化に起因する。ただし、伝導率変化は移動度変化というよりも、イオン会合（英語版）の進行度変化とされる。固体電解質ポリマーのイオンの濃度は濃厚溶液ほどに高いためである。ポリマー中におけるゴム状態の無定形相がイオン電導を担うポリマーでは、伝導率の温度依存性は下式で表される。
ここで、AとBは定数、Tは温度である。TKはカウツマン温度（英語版）であり、一般的には T_{K}=T_{g}-50K程度である。
伝導率はまたポリマーの電解質濃度にも依存し、一定温度下では伝導率は電解質濃度に対して極大を示す。
光学的特性

溶媒に溶解した状態の重合体は温度と組成に関わらず光を強く散乱させる。散乱光の強度は重合体溶液の分子量に比例する。このため、重合体溶液の散乱光強度の測定は、その重合体を構成する高分子の分子量分布を測定する標準的な方法として一般的に用いられている。この方法を光散乱法といい、静的光散乱法と動的光散乱法とがある。
ポリマー素材

耐熱性材料
液晶高分子
ポリマーアロイ
鎖状高分子
導電性材料、磁性材料、光機能材料
光学材料 - 光ファイバー、光ディスク
分離材料、分子認識材料
有機エレクトロルミネッセンス
バイオマテリアル
高吸水性高分子
高分子ゲル
非晶性ポリマー固体の引張緩和弾性率の温度依存性
単分散線状ポリマー溶融体の線形剪断緩和弾性率 G(t) の時間 t 依存性
ワイセンベルク効果。ニュートン流体(左)に棒を浸して棒を回転させると、棒に近いほど液面は沈み、あたかも棒を中心に液面がへこむように見える。しかし、濃厚な高分子溶液や溶融ポリマー(右)では、棒に近いほど液面は上がり、液体が棒を這い上がる。液中の矢印は、棒の回転により生じている張力の方向である。
バラス効果の説明
ナイロンの衝撃破壊エネルギーと速度の関係。
バレーボール・パンアメリカンカップ

| --- | --- |
: この項目では、毎年NORCECA主催で行われる大会について説明しています。 4年に1回のパンアメリカン競技大会における競技については「パンアメリカン競技大会バレーボール競技」をご覧ください。
バレーボール・パンアメリカンカップは、バレーボールの大会。主催は北中米バレーボール連盟（NORCECA）。
女子は2002年から、男子は2006年から開催されている。
女子

| 年 | 開催国 | 優勝 | Runner-up | 3位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 Details |  ティフアナ |  キューバ |  ドミニカ共和国 |  カナダ |
| 2003 Details |  サルティーヨ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |  キューバ |
| 2004 Details |  ティフアナ / メヒカリ |  キューバ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |
| 2005 Details |  サントドミンゴ |  キューバ |  ドミニカ共和国 |  ブラジル |
| 2006 Details |  サンフアン |  ブラジル |  キューバ |  ドミニカ共和国 |
| 2007 Details |  コリマ |  キューバ |  ブラジル |  ドミニカ共和国 |
| 2008 Details |  ティフアナ / メヒカリ |  ドミニカ共和国 |  ブラジル |  アルゼンチン |
| 2009 Details |  マイアミ |  ブラジル |  ドミニカ共和国 |  プエルトリコ |
| 2010 Details |  Rosarito / ティフアナ |  ドミニカ共和国 |  ペルー |  アメリカ合衆国 |
| 2011 Details |  シウダー・フアレス |  ブラジル |  ドミニカ共和国 |  アメリカ合衆国 |
| 2012 Details |  シウダー・フアレス |  アメリカ合衆国 |  ブラジル |  キューバ |
| 2013 Details |  リマ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |  アルゼンチン |
| 2014 Details |  メキシコシティ / パチューカ |  ドミニカ共和国 |  アメリカ合衆国 |  プエルトリコ |
| 2015 Details |  リマ / カヤオ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |  アルゼンチン |
| 2016 Details |  サント・ドミンゴ |  ドミニカ共和国 |  プエルトリコ |  アメリカ合衆国 |
| 2017 Details |  リマ / カニェテ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |  プエルトリコ |
| 2018 Details |  サント・ドミンゴ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |  カナダ |
| 2019 Details |  トルヒーリョ / チクラーヨ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |  コロンビア |
| 2020 Details |  アグアスカリエンテス州 | 中止 |  |  |
女子 > 女子メダル統計

| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  アメリカ合衆国 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 2 |  ドミニカ共和国 | 4 | 10 | 3 | 17 |
| 3 |  キューバ | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 |  ブラジル | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 |  プエルトリコ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 |  アルゼンチン | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 |  カナダ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 |  コロンビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
男子

| 年 | 開催国 | 優勝 | Runner-up | 3位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 Details |  ティフアナ / メヒカリ |  アメリカ合衆国 |  ドミニカ共和国 |  カナダ |
| 2007 Details |  サントドミンゴ |  メキシコ |  プエルトリコ |  キューバ |
| 2008 Details |  ウィニペグ |  アメリカ合衆国 |  カナダ |  ドミニカ共和国 |
| 2009 Details |  チアパス |  アメリカ合衆国 |  カナダ |  ドミニカ共和国 |
| 2010 Details |  サンフアン |  アメリカ合衆国 |  アルゼンチン |  プエルトリコ |
| 2011 Details |  ガティノー |  ブラジル |  アメリカ合衆国 |  カナダ |
| 2012 Details |  サントドミンゴ |  アメリカ合衆国 |  アルゼンチン |  ドミニカ共和国 |
| 2013 Details |  メキシコシティ |  ブラジル |  メキシコ |  アルゼンチン |
| 2014 Details |  ティフアナ |  キューバ |  アメリカ合衆国 |  アルゼンチン |
| 2015 Details |  リノ (ネバダ州) |  ブラジル |  アルゼンチン |  カナダ |
| 2016 Details |  メキシコシティ |  キューバ |  アルゼンチン |  カナダ |
| 2017 Details |  ガティノー |  アルゼンチン |  プエルトリコ |  キューバ |
| 2018 Details |  コルドバ[要曖昧さ回避] |  アルゼンチン |  ブラジル |  キューバ |
| 2019 Details |  コリマ |  キューバ |  アルゼンチン |  メキシコ |
| 2020 Details |  ベラクルス州 | 中止 |  |  |
男子 > 男子メダル統計

| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  アメリカ合衆国 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2 |  ブラジル | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 |  キューバ | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 |  アルゼンチン | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 5 |  メキシコ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 |  カナダ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 |  プエルトリコ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 |  ドミニカ共和国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 |  ベネズエラ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
全府中野球倶楽部

| --- | --- |
チーム名（通称）:  全府中ク、全府中
加盟団体:  日本野球連盟
加盟区分:  クラブチーム
創部:  1930年
チーム名の遍歴:  全府中倶楽部  全府中野球倶楽部
本拠地自治体:  東京都府中市
練習グラウンド:  府中市民球場
監督:  吉野直樹
都市対抗野球大会
出場回数:  なし
日本産業対抗野球大会
出場回数:  ※参加資格なし
社会人野球日本選手権大会
出場回数:  なし
全日本クラブ野球選手権大会
出場回数:  14回
最近の出場:  2024年
最高成績:  優勝（1984年）
全府中野球倶楽部（オールふちゅうやきゅうクラブ）は、東京都府中市に本拠地を置き、日本野球連盟に加盟している社会人野球のクラブチームである。
概要

1930年に創部。日本国内の社会人野球で活動するクラブチームとしては5番目に古く、地域密着型のチームになることを目標に、後援会の法人会員である数十の企業からの協力を得ている。
全日本クラブ野球選手権大会では、1983年と1998年に準優勝、1984年に優勝を果たしている。
主要大会の出場歴・最高成績

全日本クラブ野球選手権大会 - 出場14回、優勝1回（1984年）、準優勝2回（1983年、1998年）
JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会 - 優勝2回（2010年、2014年）
JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回（1989年、1991年）
女子部について

2024年には「全府中女子硬式野球倶楽部」(オールふちゅうじょしこうしきやきゅうクラブ)を創設した。愛称は「MAREs」(メアーズ)。全日本女子野球連盟および全日本女子硬式野球クラブ連盟、関東女子硬式野球連盟に加盟している。監督は林裕幸 (初代)。
男子部と同様に地域に根差したチーム作りをしており、就職希望者には地元の雇用先の紹介を行っている。また女子野球部のない高校生も受け入れている。活動初年は互いに選手数確保のため、茨城ゴールデンゴールズ女子チームとの合同チームで活動した。
ヴィーナスリーグ
全日本女子硬式クラブ野球選手権大会
元プロ野球選手の競技者登録

山下浩宜（元読売ジャイアンツ） - コーチ兼内野手
田中健太郎（元読売ジャイアンツ） - 投手
永野将司（元千葉ロッテマリーンズ） - 投手
樋口龍之介（元北海道日本ハムファイターズ） - コーチ兼内野手
元プロ野球選手のコーチ・監督

香坂英典（元読売ジャイアンツ） - コーチ
BSU

BSU
バングラデシュ学生組合（英語版） (Bangladesh Students Union)
バルチスタン州連合（英語版） (Baluchistan States Union)
バプテスト大学ネットワーク（英語版） (Baptist Collegiate Network)
英国船員組合（英語版） (British Seafarers' Union)
英国スタッフ組合（英語版） (Britannia Staff Union)
大学

バクー国立大学 (Baku State University)
ボールステイト大学 (Ball State University)
バース・スパ大学（英語版） (Bath Spa University)
北京体育大学 (Beijing Sport University)
ベラルーシ国立大学（英語版） (Belarusian State University)
ベミジー州立大学（英語版） (Bemidji State University)
ベンゲット州立大学（英語版） (Benguet State University)
ボイシ州立大学 (Boise State University)
ボウイー州立大学（英語版） (Bowie State University)
ブキドノン州立大学（英語版） (Bukidnon State University)
ブラカン州立大学（英語版） (Bulacan State University)
ブリッジウォーター州立大学（英語版） (Bridgewater State University)
トライネーションズ2020

| --- | --- |
日程:  2020年10月31日 - 12月5日
参加国:   アルゼンチン  オーストラリア  ニュージーランド
結果
優勝:   ニュージーランド (17回目)
トーナメント統計
試合数:  6
トライ数:  22 (試合平均3.67トライ)
観客動員数:  102,605 (試合平均17,101人)
最多得点選手:   ニコラス・サンチェス (43)
最多トライ選手:   リッチー・モウンガ (2)  リーコ・イオアネ (2)  デイン・コールズ (2)  ウィル・ジョーダン (2)
← 2019 2021 → 
トライネーションズ2021（2020 Tri Nations）は、2020年10月から12月にかけて開催された 南半球3か国のナショナルチームによる大会である。新型コロナウイルス感染症の世界的流行により「ザ・ラグビーチャンピオンシップ（The Rugby Championship）」は南アフリカ共和国が不参加のため中止され、その代わりに開催された。主催はSANZAAR。
概要

出典
相手国2チームと2試合ずつ、計4試合を行い、勝ち点で順位を決める。
新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、南アフリカ共和国代表は、南アフリカ政府による渡航制限および選手の安全上の懸念から、当初予定されていた「ザ・ラグビーチャンピオンシップ2020」からの撤退を発表。3か国となったため、9年ぶりに大会名を「トライネーションズ」に戻しての開催となった。
新型コロナウイルス感染症の流行の影響は続き、例年よりも遅い開催時期とし、1ラウンド（1週）につき1試合のみ実施。
2020年9月には全試合をオーストラリアで開催することが発表された。感染症対策としての隔離措置から、全審判員はオーストラリア協会とニュージーランド協会が担当し、自国のチームが出場する試合のレフリーも担当することになった。
戦績

出典
| 順位 | 国 | 勝敗> 試合数 | 勝敗> 勝ち | 勝敗> 引き分け | 勝敗> 負け | 得点 | 得点> 失点 | 得点> 得失点差 | 3トライ差以上を獲得 ボーナス ポイント | 7点差以内の敗戦 ボーナス ポイント | 勝ち点 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ニュージーランド | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 54 | +64 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | アルゼンチン | 4 | 1 | 2 | 1 | 56 | 84 | –28 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | オーストラリア | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 | 96 | -36 | 0 | 0 | 8 |
勝ち点の合計で優勝を競う。勝ち4点、引き分け2点、負け0点。相手より3トライ以上多く獲得で1点、7点差以内の負けで1点。
戦績 > 優勝・2国間トロフィー

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 優勝 | ニュージーランド | 17回目 | 1996年トライネイションズからの通算 |  |
| ブレディスローカップ | ニュージーランド |  | オーストラリアとニュージーランドとの対戦の勝者 | 4試合で競う。2020年10月31日に決定 |
| ピューマトロフィー | オーストラリア |  | アルゼンチンとオーストラリアとの対戦の勝者 | 2試合とも同点で引き分けで2020年12月5日決定 |
| ウドゥン・スプーン | オーストラリア |  | 最下位に与えられる不名誉な称号 |  |
対戦詳細 > 第1試合

Notes:
この年のブレディスローカップは4試合で競われ、大会前、すでに2試合行われていた（ニュージーランドの1勝1引き分け）。この試合で、ニュージーランドは「2勝1引き分け」となり 勝ち越し、ブレディスローカップを18回連続で防衛した。
ニュージーランドはオーストラリアに対して1996年に記録した37点差を上回り、最大の得失点差を記録した。
対戦詳細 > 第2試合

Notes:
オーストラリアとニュージーランドは2020年に4回目の対戦となり、2010年のブレディスローカップでの4回以来、両国間の年間最多試合数となった。
対戦詳細 > 第3試合

Notes:
ニュージーランドは2011年以来初めて連敗した。
ニコラス・サンチェスは、ニュージーランドとの1試合でアルゼンチンの最多得点を記録。
対戦詳細 > 第4試合

Notes:
1987年に19対19で引き分けて以来、両チームにとって初めての引き分け。
対戦詳細 > 第5試合

Notes:
ニュージーランドは初めてアルゼンチンを無得点に抑えた。
対戦詳細 > 第6試合

Notes:
オーストラリアはピューマトロフィーを防衛した。
放送

WOWOW - 「南半球3カ国対抗戦 トライネーションズ2020」
カレー (フランス)

| Calais |
| --- | --- |
    
行政
国:   フランス
地域圏 (Région):  オー＝ド＝フランス地域圏
県 (département):  パ＝ド＝カレー県
郡 (arrondissement):  カレー郡
小郡 (canton):  4小郡庁所在地
INSEEコード:  62193
郵便番号:  62100
市長（任期）:  ナターシャ・ブシャール （2008年-）
自治体間連合 (fr):  Communauté d'agglomération du Calaisis
人口動態
人口:  73,911人 （2017年）
人口密度:  2,206人/km2
住民の呼称:  Calaisiens
地理
座標:  北緯50度56分53秒 東経1度51分23秒﻿ / ﻿北緯50.948056度 東経1.856389度﻿ / 50.948056; 1.856389座標: 北緯50度56分53秒 東経1度51分23秒﻿ / ﻿北緯50.948056度 東経1.856389度﻿ / 50.948056; 1.856389
標高:  平均:? m 最低:0 m 最高:18 m
面積:  33,5km2 (335ha)
 Calais
テンプレートを表示
カレー（フランス語: Calais、オランダ語: Kales、西フラマン語: Cales）は、フランス北部パ＝ド＝カレー県の都市。ドーバー海峡（カレー海峡）の海底を英仏海峡トンネルが通りイギリスのフォークストンと結んでいる。
前近代からグレートブリテン島と大陸ヨーロッパを結ぶ玄関口として重要視され、フェリー港や貿易港として栄えてきた。しかし、最近では40 km離れた位置にあるダンケルクにその役割を奪われつつある。
カレー港
地理

カレーは、ドーバー海峡の北海の出口に面しており、ドーバー海峡の幅が最も狭いところであるためチョークポイントとしても重要な都市である。イングランドへ発つ船の港として、長い間栄えてきた。コミューンの中心部や北と西は、数箇所の砦によって守られている。
歴史

古代ローマ時代から、ブリテン島を結ぶ中継地として栄えてきた。
百年戦争中の1347年、長期間の包囲の末、イングランド軍によりカレーは占領された。サン・ピエールと5人の市民が、イングランド王エドワード3世の前に出頭し他の市民を救った。この逸話はロダンの彫刻『カレーの市民』の題材となっている。シャルル7世のフランス軍が優勢となり、百年戦争のイングランド軍の敗北の結果、1453年以降カレーは大陸における唯一のイングランド領となり、下院に議員を送っていた。その後、第六次イタリア戦争中の1558年1月7日、ギーズ公フランソワがイングランドからカレーを奪還した（カトー・カンブレジ条約）。
ユグノー戦争末期には一時スペインに占領されるが、1598年にヴェルヴァン条約によってフランスに返還された。
第一次世界大戦や第二次世界大戦では戦場となり、市街地が破壊された。第二次世界大戦のナチス・ドイツのフランス侵攻は、1940年5月に本格化。ブローニュ＝シュル＝メールとともにカレー包囲戦の舞台となった。
これは要衝であるカレーにドイツ軍を引きつけることで、ダンケルクから連合国軍を撤退させるダイナモ作戦を支援する意味合いもあった。その後、カレーは連合国が反攻を開始してもドイツ軍が死守し続けたため、ナチス・ドイツが降伏する直前まで占領下におかれた。
2015年、カレー市の市有地（18ヘクタール）に難民キャンプが整備された。当初、数百人だった難民の数は、イギリスへの密入国を目指す中東やアフリカからの難民や移民らが集まったことで3,500人に増加した。この難民キャンプは「ジャングル」と呼ばれており、不衛生な環境と食料不足が懸念されている。
スポーツ

サッカークラブ、カレーRUFC（Calais RUFC）の本拠地。2000年のフランス・カップで、仕事を掛け持ちする選手ばかりの4部リーグ所属ながら、2部のカンヌを1-1（PK4-1）、1部のストラスブールを2-1、ボルドーを延長戦の末3-1で破り決勝まで進出。決勝のナント戦でも前半34分に先制ゴールを決めたものの後半に追いつかれ、試合終了間際にPKを決められ1-2で敗れた。
姉妹都市

デュースブルク、ドイツ
ドーバー、イギリス
リガ、ラトヴィア
ヴィスマール、ドイツ
ブライラ、ルーマニア
バルデヨフ、スロバキア
ファンガ、マリ共和国
いっかくじゅう座T星

| いっかくじゅう座T星 T Monocerotis | いっかくじゅう座T星 T Monocerotis |  |
| --- | --- | --- |
| 仮符号・別名 | HD 44990 |  |
| 星座 | いっかくじゅう座 |  |
| 見かけの等級 (mv) | 5.98 （変光）5.58 - 6.62 |  |
| 変光星型 | 古典的セファイド変光星 (DCEP)  |  |
| 分類 | 古典的セファイド |  |
| 位置 元期:J2000.0 | 位置 元期:J2000.0 |  |
| 赤経 (RA, α) |  06h 25m 12.9996760928s |  |
| 赤緯 (Dec, δ) | +07° 05′ 08.558582872″ |  |
| 視線速度 (Rv) | 29.34 km/s |  |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 0.846 ミリ秒/年 赤緯: -3.025 ミリ秒/年 |  |
| 年周視差 (π) | 0.7141 ± 0.0517ミリ秒  （誤差7.2%） |  |
| 距離 | 4600 ± 300 光年  （1400 ± 100 パーセク） |  |
| 絶対等級 (MV) | -4.8 |  |

| いっかくじゅう座T星の位置  | いっかくじゅう座T星の位置  |  |
| 物理的性質 | 物理的性質 |  |
| スペクトル分類 | G3Iabv+A0p |  |
| 色指数 (B-V) | 1.22 |  |
| 色指数 (U-B) | 1.04 |  |
| 色指数 (R-I) | 0.65 |  |
| 他のカタログでの名称 | 他のカタログでの名称 |  |
| BD +07 1273, HIP 30541, HR 2310, Gaia EDR3 3324535073449061504 | BD +07 1273, HIP 30541, HR 2310, Gaia EDR3 3324535073449061504 |   |
| ■Template （■ノート ■解説） ■Project  | ■Template （■ノート ■解説） ■Project  |  |
いっかくじゅう座T星（いっかくじゅうTせい、T Monocerotis、T Mon）は、太陽系から見ていっかくじゅう座の方向約4,600光年にある恒星で6等星。「古典的セファイド」に分類される脈動変光星で、約27日の周期で5.58等から6.62等の範囲で変光する。
物理的特徴

古典的セファイドで黄色超巨星の主星とA型特異星と見られる伴星からなる連星系である。1999年には、ハッブル宇宙望遠鏡と国際紫外線天文衛星 (英: International Ultraviolet Explorer) による観測から、伴星自体が連星系を成す三重連星である可能性も示唆されている。
1872年に、アルゼンチンのコルドバでベンジャミン・グールドによって発見された。1881年、エドワード・ピッカリングはアルゴルに似た変光周期の短い変光星としてケフェウス座δ星、ふたご座ζ星、わし座η星、こと座β星とともにこの星を例に挙げている。19世紀当時は食変光星以外の変光のメカニズムが知られていなかったが、絶えず明るさが変化するという点がアルゴルとは異なることが着目された。20世紀に入った1903年には、イギリスの天文学者アグネス・クラークによって、アルゴルと同じく周期が10日未満と短いが、絶えず明るさが変化している変光星の分類として「セファイド (Cepheids) 」という分類が提案され、いっかくじゅう座T星もセファイドに分類された。これらセファイドの変光が恒星の脈動によって起こるとする説が出されたのは、さらに後年の1914年、ハーロー・シャプレーによってであった。